SÉANCE DU 26 DÉCEMBRE 1916. | 949 
Jusqu'ici cependant, on n'avait pas signalé dans les produits artificiels 
de cristaux discernables de cristobalite, semblables à ceux qu’on a trouvés 
dans la nature, très rarement, il est vrai. J'ai eu récemment l’occasion 
d'examiner plusieurs cristallisations de cette variété de silice. 
M. Bardonnet, directeur des cristalleries de Baccarat, m'a envoyé un 
fond de creuset Fenferinant du cristal partiellement dévitrifié. C’est un 
cristal alumineux, de la variété, dite quinquet, qui sert à la fabrication des 
verres de lampes de mines. Il commence à cristalliser dès qu’on le main- 
tient quelques heures au voisinage de sa température de travail, soit 
vers 800°. Il se forme de petits sphérolites irréguliers de 1°" à 3" de 
diamètre, constitués par de la cristobalite. La figure 1 montre, au grossis- 
sement de 5o diamètres, l’un des plus petits d’entre eux. La figure 2 donne 
Fig, x: — Cristal dévitrifié (G. 50). Fig. 2. —Cristal dévitrifié (G. 200). 
5" 
au grossissement de 200 diamètres les détails d’un autre sphérolite plus 
cles et mieux cristallisé. 
En examinant un certain nombre de briques de silice venant de la démo- 
lition de vieux fours, j'ai observé dans l’une d’elles des cristaux assez bien 
formés, comme le montre la figure 3. Ces briques, formant la voûte d’un 
four de glacerie, avaient été fondues supertficiellement par les vapeurs 
alcalines dégagées de la composition du verre. Les cristaux visibles dans 
la partie à demi fondue ont pu se développer et prendre des figures géomé- 
triques grâce à la présence d’une proportion importante de matière fondue. 
